PAR JEAN CAVALLI. 36 1 



)> saillante comparativenient petite de la masse totale du metal , con- 



» courramment avec le mélange des scories et du sable qui s'y arrétent 



)■> pendant la coulée, altèrent la force et la densité de cette partie. Ces 



» mémes inconvénients furent en partie rencontrés dans les c^'lindres 



» d'essai pris aux parties saillantes de la culasse. Ainsi les cyiindres 



» d'essai les plus faciles à eniever , quelle que fiit la position de la 



» bouche à feu, et sur lesquels on peut ètre le plus rassuré par rapport 



« à la justesse des résultats, ce furent ceux pris à la bouche; parce que 



» le metal s'y refroidit sous la pression de la masselotte , et en une 



» masse plus grande et proportionnée, et se trouve plus identifié avec 



» le corps du canon. En outre dans cette partie le metal de ces cyiindres 



» se trouve contigu à celui des plaques ou dtsques d'essai pour les 



» épreuves, coupés d'ordre de la Direction des canons coulés récemment 



n et déposés comme échantillons des canons dans la salle des modèles 



» à Washington. 



» 2° Manière de rempliv la cavile fatte. — Pour ne pas défigurer 



» la surface des canons, les trous laissés par Fextraction des cyiindres 



» d'essai , on les remplit solidement avec une composition liumide de 



» sei ammoniaque et de tourniure fine de fonte de fer. II s'ensuit une 



» prompte action chimique, lorsqu'on y ajoute de l'eau ; par la décom- 



» position de Feau et du sei, il en résulte une composition de chlorure 



)) et d'oxyde de fer en masse compacte , qui s'attache fortement aux 



» parois de la cavité à boucher. Cette composition durcit en peu d'heures, 



» et en cet état supptil-te les eiFets du temps, et les chocs les plus forts 



)) du tir sans altération. 



» 3° Densité du metal à canon. — La densité du metal à canon 



» a quelque relation avec sa ténacité et sa dureté. Elle varie dans les 



>) divers canons entre les limites de 6,9 et de 7, 4 5 de 7, 18 à 7, i5 



» et aussi avec plus de latitude de 7, i4 à 7, 3o. On la retient con- 



» venable pour les canons lorsqu'elle subsiste avec les autres conditions 



« nécessaires. Lorsque la densité est de 7, 16, comprise dans les pre- 



» mières limites susdites, le metal est trop mou, et il est généralement 



« faible en ténacité: lorsqu il excède la plus haute limite de densité, il 



» devient trop dur et fragile. 



« 4° Ténacité du metal à canon. — La ténacité parai t ètre dans le 



)) plus grand nombre des cas la preuve la plus sùre de la bonne qualité 



» du metal: lorsqu'un canon a cette propriété, et en méme temps une 



Serte II. Tom. XXIV. ^s 



